## Pemanfaatan Limbah Serbuk Batang Bambu Sebagai Campuran Substitusi Agregat Halus Pada Paving Block Terhadap Kuat Tekan dan Daya Serap Air
Moh.Hilson Rahmatullah 1 , Anita Intan Nura Diana 2, * , Subaidillah Fansuri 3
1 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Wiraraja
2 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Wiraraja
3 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Wiraraja Email : 1 muhammadhilson08@gmail.com, 2 anita@Wiraraja.ac.id, 3 subaidillah.sd@gmail.com

## Abstract
Paving  blocks  began  to  be  known  and  used  in  Indonesia  since  1977/1978.  Paving  blocks themselves have several variations of shapes to meet user tastes. The manufacture of paving blocks is adjusted to the level of need, for example, they are used as parking lots, terminals, footpaths and also road pavements in residential complexes and for other purposes. Paving block is a building material product  made of  cement  which  is  used  as  an  alternative  to  cover  or  harden  the soil  surface.  Paving blocks are also known as concrete blocks or cone blocks.
The method used in this study is an experimental method (experimental). This study uses type 1 cement  because  it  can  be  used  under  normal  conditions  and  does  not  require  special  requirements. Bamboo stem powder as a substitute for fine aggregate with a sample size of 20 with variations of 0%, 5%, 15% and 25% as a mixed material for paving blocks with brick-shaped specimens measuring 6 x 10.5  x  21  at  28 days.  The results  of  this study  will  determine  the  maximum  absorption, compressive strength  of  paving  blocks,  for  data  analysis  techniques  using  Linear  Regression  Test,  Linearity  Test and Heteroscedasticity Test.
The results obtained in the study of the use of materials for each test object total needed for 20 test objects, namely 42.79 kg of sand, 13.26 kg of cement, 5.3 kg of water and 5.43 kg of bamboo stem powder.  The  highest  compressive  strength  results  are  5%  variation  of  9.72  and  the  best  15%  water absorption  is  8.150.  For  the  quality  of  concrete  the  average  compressive  strength  and  water absorption is Quality D. With the regression equation Y = 309,637 – 84,447 X with the conclusion that there is a significant effect between the addition of the mixture, and for the cost the more the addition of bamboo stem powder the smaller the costs incurred.
Keywords: paving block, specifications, cost .

## Abstract
Paving block mulai dikenal dan dipakai di Indonesia sejak tahun 1977/1978. Paving block sendiri mempunyai  beberapa  variasi  bentuk  untuk  memenuhi  selera  pemakai.  Pembuatan paving  block ini disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, misalnya saja digunakan sebagai tempat parkir, terminal, jalan setapak  dan  juga  perkerasan  jalan  di  kompleks-kompleks  perumahan  serta  untuk  keperluan lainnya. Paving  block merupakan  produk  bahan  bangunan  dari  semen  yang  digunakan  sebagai  salah satu alternatif  penutup  atau  pengerasan  permukaan  tanah.  Paving block  dikenal juga  dengan  sebutan bata beton ( concrete block) atau cone block.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  experimental (percobaan),  Penelitian ini menggunakan semen type 1 karena mampu digunakan pada keadaan normal dan tidak memerlukan persyaratan khusus. Serbuk batang bambu sebagai substitusi agregat halus dengan jumlah sampel 20 dengan  variasi  0%,  5%,  15%  dan  25%  sebagai  bahan  campur  untuk paving  block dengan  benda  uji berbentuk bata  ukuran 6 x 10,5 x 21 pada 28 hari. Hasil penelitian ini akan mengetahui penyerapan maksimum, kuat tekan pada paving block, Untuk teknik analisis data yaitu menggunakan Uji Regresi Linear, Uji Linearitas dan Uji Heteroskedastisitas .
Hasil  yang  diperoleh  dalam  penelitian  penggunaan  bahan  setiap  benda  uji  total  yang dibutuhkan  untuk  20  benda  uji  yaitu  pasir  42,79  kg,  semen  13,26  kg,  air  5,3  kg  dan  serbuk batang bambu 5,43 kg. Hasil kuat tekan tertinggi yaitu variasi 5% sebesar 9,72 dan untuk daya serap air terbaik 15% sebesar 8,150. Untuk mutu beton rata rata kuat tekan dan daya serap air yaitu  Mutu  D.  Dengan  persamaan  regresi  Y  =  309,637  –  84,447  X  dengan  kesimpulan  ada pengaruh  yang  signifikan  antara  penambahan  campuran  tersebut,  Dan  untuk  biaya  semakin banyak penambahan serbuk batang bambu semakin kecil biaya yang dikeluarkan.
Kata Kunci : paving block , spesifikasi, biaya.

## 1. Pendahuluan
Seiring  dengan  pertumbuhan  indutri  konstruksi  saat  ini  maka  tidak  dipungkiri  diikuti  juga dengan peemuan serta inovasi teknologi bahan material konstruksi atau bahan bangunan, sebab untuk mendukung  pertumbuhan  industri  dan  pembangunan  konstruksi  yang  semakin  maju  saat  ini  sangat diperlukan material atau bahan bangunan yang berkualitas dan mudah didapat serta terjamin mutunya.
Unsur  utama  bahan  bangunan  yang  memikul,  beban  dan  umunya  digunakan  padakonstruksi adalah  beton,  baja,  kayu.Untuk  mendapartkan  hasil  beton  yang  berrkualitas  dan  terjamin  mutunya sesuai  standart,  syarat  dan  aturan  konstruksi  maka  diperlukan  pengetahuan  mengenai  material  atau bahan penyusun beton.Adapun material/ bahan penyusun beton ialah agregat, material perekat dan air.
Pada  perkembangan  industri  konstruksi  saat  ini  penggunaan  bahan  tambah  (amixture)  untuk memperbaiki  sifat  beton  semakin  umum  digunakan  pada  pelaksanaan  konstruksi.Begitupun  bahan pendukung  konstruksi  lainnya  seperti  logam/baja,  keramik,  kayu  daan  bambu  yang  semakin  umum digunakan dalam industri konstruksi saat ini.[1].
Perlu  dilakunan  analisi  terhadap  persediaan  material  proyek  dengan  menerapkan  metode Material  Requiremend  Planning (MRP).Metode  MRP  didesain  untuk  menentukan  banyaknya kebutuhan  material  yang  diperlukan,  sehingga  tingkat  ketersediaan  material  yang  berlebihan  dapat dihindari  untuk  meminimalkan  biaya  penyimpanan.  Dengan  adanya  persediaan  naterial  maka permintaan konsumen dapat dipenuhi oleh perusaan [2].
Seperti  halnya  permasalahan  mengenai  dampak  lingkungan  yang  diakibatkan  eksploitasi material  ala  besar  besaran  yang  dalam  hal  ini  adalah  batuan  koral.  Ketersediaannya  yang  semakin sedikit dan waktu untuk memperbaharuinya sangat lama membuat penulis mencari alternatif lain yang Berdasarkan  penelitian  kuat  tekan  serta  uji  absorpsi  yang  telah  di  lakukan  dan  hasil  analisa data  dari  pengamatan  tersebut,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  pengujian  kuat  tekan paving block dengan  campuran  normal  dam  dengan  veariasi  substitusi  serat  limbah  anyaman  bambu  pada umur 28 hari, memiliki rata-rata hasil kuat teka yang berbeda. Nilai kuat tekan rata-rata paving block tanpa  serat  lombah  anyaman  bambu  yaitu  20,7  Mpa,  sedangkan  nilai  kuat  tekan  yang  menggunaka variasi serat limbah ayaman bambu 5%, 15% dan 25% berturut-turut adalah 17,6 MPa, 12,3 MPa dan 9,9 MPa.
Pada pengujian Absorpsi didapat rata-rata nilai penyerapan air sebesar 0,1%, 0,1%, 0,2% dan 0,3% untuk variasi serat limbah anyaman bambu 0%, 5%, 15% dan 25%. Dengan demikian, substitusi serat bambu 25% memiliki daya serap air lebih besar dibandingkan dengan komposisi campuran yang lain. Penambahan prosentase serat limbah terhadap penyerapan air berbanding lurus , dikarenakan sifat dan karakteristik bambu yang dapat menyerap air dalam jummlah yang besar [3].
Selain  penelitian  terdahulu  yang  sudah  disebutkan  sebelumnya,  Anita  Intan  Nura  Diana  dan Subaidillah Fansuri pernah melakukan penelitian tentang Penambahan Serbuk Limbah Kaca Dan Abu Daun Bambu Terhadap Kinerja Paving Block . Hasil dari penelitian adalah kuat tekan rata-rata paving block kualitas B dengan persamaan regresi Y = 19.010+ (-0.119) X1 + (0.063) X2, sedangkan untuk daya  serap  kualitas  D  dengan  persamaan  regresi  Y  =  10.598+  (-0.094)  X1  +  (-0,001)  X2.  Secara umum penambahan limbah kaca dan abu daun bambu berpengaruh terhadap kuat tekan dan daya serap air paving block [4].
Dengan  banyaknya  limbah  serbuk  batang  bambu,  kita  harus  memanfaatkan  atau  mengelolah serbuk  batang  bambu.  Maka  dari  itu  saya  melakukan  penelitian  tentang  pemanfaatan  limbah  serbuk batang bambu sebagai campuran substitusi agregat halus paving block .

## 1.1 Rumusan Masalah
Bagaimana  pemanfaatan  limbah  serbuk  batang  bambu  sebagai  campuran  substitusi agregat halus pada paving block ”.

## 1.2 Tujuan Penelitian
Mengetahui  pemanfaatan  limbah  serbuk  batang  bambu  sebagai  campuran  substitusi  agregat halus pada paving block terhadap kuat tekan dan daya serap air.

## 2. Metode

## 2.1 Rancangan Penelitian
Bersumber latar  belakang, rumusan masalah  serta tujuan  penulisan yang  sudah diutarakan  di Bab  I,  metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  ialah  metode  eksperimen  [5].  metode  eksperimen ialah  suatu  metode  yang  dipakai  dalam  suatu  penelitian  untuk  mengetahui  perlakuan,  dampak, pengaruh pada subjek lain pada saat kondisi terkendali.
Penelitian ini dilakukan sebuah eksperimen paving block dengan bahan agregat halus yang dicampur dengan limbah serbuk batang bambu.Penelitian ini menggunakan semen type 1  dikarenakan  mampu  digunakan  pada  keaadaan  normal  dam  tidak  memerlukan  persyaratan khusus.Limbah serbuk bambu yang di gunakan yakni 30% dari berat pasir.
` MULAI

## Identifikasi masalah
Pemanfaatan serbuk batang bambu sebagai campuran substitusi agregat
halus

## Pengumpulan Data
Data Primer Eksperimen Data Sekunder Penelitian terdahulu, Studi literatur Perhitungan Mix Design

## Gambar 1. Diagram alur penelitian

## 2.2 Ruang Lingkup Penelitian
Ruang  lingkup  penelitian  ini  adalah paving  block yang  menggunakan  serbuk  batang  bambu sebagai  campuran  substitusi  agregat  halus  pada paving  block .Tempat  penelitian  ini  adalah Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Madura.
Pemilihan  laboratorium  ini  didasarkan  pada  lengkapnya  fasilitas  yang  ada  khususnya  dalam pengujian daya serap air dan kuat tekan paving block , dan lokasi penelitian yang dekat memudahkan dalam pelaksanaan penelitian.

## 2.3 Populasi dan Sampel
Populasi merupakan semua objek yang akan di teliti baik orang maupun benda benda alam [6]. Populasi  dalam  penelitian  ini  ialah  pemanfaatan  limbah  serbuk  batang  bambu  sebagai  campuran substitusi agregat halus pada paving block.
Sampel  merupakan  bagian  dari  populasi  yang  mampu  mewakili  dari  populasi  secara keseluruhan sehingga dapat menjadi objek penelitian [7].Sampel yang di gunakan yaitu paving block . Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk  dipergunakan  dalam  perbuatan paving block berbahan  dasar  serbuk  batang  bambu  dengan  menggunakan  variasi  berat  tumbukan  untuk mencapai kuat tekan maksimum dan daya serap air minimum dengan jumlah sampel setiap perlakuan sebanyak 2 buah benda uji untuk kuat tekan dan 2 buah benda uji untuk penyerapan air dengan variasi penambahan  limbah  serbak  batang  bambu  0%,  5%,  15%  dan  25%.  Jadi  secara  keseluruhan  total sampel yang akan dibuat sebanyak 20 sampel.

## Pembuatan Benda Uji
Alat dan Bahan

## Perawatan Benda Uji
Perawatan Paving block berumur 28 hari Pengujuan Benda Uji Kuat tekan dan Serapan Air A Hasil dan Pembahasan Rencana Anggaran Biaya Kesimpulan SELESAI

## 2.4 Prosedur Pengumpulan Data
Data yang di ambil dalam penelitian ini merupakan data primer serta informasi sekunder.Data primer, dimana ada uji bahan dalam penelitian  ini ialah hasil dari pengujian kuat tekan paving block dengan campuran limbah serbuk bambu pada agregat halus yang dilaksanakan di Laboratorium Teknik Sipil Universitas Wiraraja Madura .

## 3. Hasil dan Pembahan
Tabel 1. Rekapitulasi Kebutuhan Bahan Campuran Conblock Bahan Kebutuhan bahan (kg) Variasi 0% Variasi 5% Variasi 15% Variasi 25% Semen 3,315 3,315 3,315 3,315 pasir 12,07 11,407 10,26 9,053 Serbuk batang bambu 0 0,603 1,810 3,017 Air 1,325 1,325 1,325 1,325
Gambar 2. Grafik Kuat Tekan Rata – rata
Dari grafik kuat tekan rata – rata pada tabel diatas diperoleh Variasi 0% sebesar 17,12 Mpa, variasi 5% sebesar  9,58  Mpa,  variasi  15%  sebesar  5,89  Mpa  dan  unruk  variasi  25%  sebesar  3,77  Mpa.  Maka ditarik kesimpulan semakin banyak campuran serbuk batang bambu maka kuat tekan akan semakin menurun.
Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas Data Kuat Tekan Paving Block Dengan Variasi Campuran Limbah Serbuk Batang Bambu.
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 55,176 7,930 6,958 ,000 Serbuk Batang Bambu -11,608 4,443 -,637 -2,613 ,026
17.12
9.58 5.89 3.77 0 5 10 15 20 0% 5% 15% 25% Kuat Tekan Rata - Rata Kuat Tekan
Rata - Rata

## a. Dependent Variable: RES2
Berdasarkan  tabel output uji  heteroskedastisitas  kuat  tekan  yang  terdapat  pada  tabel “ Coefficients ” diketahui nilai Sig. untuk X adalah 0,026 lebih kecil dari  0,05. Maka sesuai dengan dasar  pengambilan  keputusan  dalam  uji  Glejser  dapat  disimpulkan  bahwa  terjadi  gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.
Tabel 4. Uji Regresi Linier Sederhana Data Kuat Tekan Paving Block Dengan Variasi Campuran Limbah Serbuk Batang Bambu.
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 309,637 21,782 14,215 ,000 Serbuk Batang Bambu -84,447 12,204 -,910 -6,920 ,000
a. Dependent Variable: Kuat Tekan
Y = 309,637 -84,447 X
Y adalah Kuat Tekan, X adalah Variasi Limbah Serbuk batang bambu.Persamaan diatas dapat di artikan konstanta persamaan sebesar 309,637. Apabila X = 0 atau komposisi campuran 1pc : 4ps, maka  kuat  tekan  paving  block  (Y)  nilai  positif  sebesar  309,637  Mpa.  Koefisien  regresi  variabel komposisi campuran paving block (X) sebesar – 84,447.
Tabel 5. Uji Linearitas Data Kuat Tekan Paving Block Dengan Variasi Campuran Limbah Serbuk Batang Bambu.

## ANOVA Table
Sum of Squares df Mean Square F Sig. Kuat  Tekan  *  Serbuk Batang Bambu Between Groups  (Combined) 136300,000 3 45433,333 139,795 ,000 Linearity 114902,219 1 114902,219 353,545 ,000 Deviation from Linearity 21397,781 2 10698,890 32,920 ,000 Within Groups 2600,000 8 325,000 Total 138900,000 11
Dijelaskan sebelumnya data dikatakan jika nilai sig.  α maka H0 ditolak  Jika nilai sig.  α maka H0 diterima. 0,000  0,05 maka H0 ditolak artinya tidak ada hubungan yang linier antara serbuk batang bambu terhadap kuat tekan. Karena nilai sig. 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05.
Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas Data Daya Serap Air Paving Block Dengan Variasi Campuran Limbah Serbuk Batang Bambu.
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1,663 ,465 3,575 ,012
Serbuk Batang Bambu -,341 ,261 -,471 -1,308 ,239
a. Dependent Variable: RES2
Berdasarkan  tabel output uji  heteroskedastisitas  kuat  tekan  yang  terdapat  pada  tabel “ Coefficients ” diketahui nilai Sig. untuk X adalah 0,239 lebih besar dari  0,05. Maka sesuai dengan dasar  pengambilan  keputusan  dalam  uji  Glejser  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.
Tabel 7. Uji Regresi Linier Sederhana Data Daya Serap Air Paving Block Dengan Variasi Campuran Limbah Serbuk Batang Bambu.
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 6,100 ,921 6,627 ,001 Serbuk Batang Bambu 1,469 ,516 ,758 2,849 ,029
a. Dependent Variable: Daya Serap Air
Y = 6,100 + 1,469 X
Y adalah Kuat Tekan, X adalah Variasi Limbah Serbuk batang bambu.Persamaan diatas dapat diartikan konstanta persamaan sebesar 6,100. Apabila X = 0 atau komposisi campuran 1pc : 4ps, maka kuat  tekan  paving  block  (Y)  nilai  positif  sebesar  6,100  Mpa.  Koefisien  regresi  variabel  komposisi campuran paving block (X) sebesar 1,469.
Tabel 8. Uji Linearitas Data Daya Serap Air Paving Block Dengan Variasi Campuran Limbah Serbuk Batang Bambu.

## ANOVA Table
Sum of Squares df Mean Square F Sig. Daya Serap Air * Serbuk Batang Bambu Between Groups  (Combined) 35,979 3 11,993 11,011 ,021 Linearity 23,192 1 23,192 21,293 ,010 Deviation from Linearity 12,787 2 6,394 5,870 ,065 Within Groups 4,357 4 1,089 Total 40,336 7
Dijelaskan sebelumnya data dikatakan jika nilai sig.  α maka H0 ditolak  Jika nilai sig.  α maka H0 diterima.  0,065    0,05  maka  H0  diterima  artinya  ada  hubungan  yang  linier  antara  serbuk  batang bambu terhadap daya serat air. Karena nilai sig. 0,065 jauh lebih besar dari 0,05.
Tabel 9. Rekapitulasi Kebutuhan Paving Block per m 2. . No. Variasi Harga/m2 1 0% Rp.93.016,- 2 5% Rp. 90.508,- 3 15% Rp. 86.196,- 4 25% Rp. 81.664,-

## 4. Kesimpulan
Dari  hasil  dan  pembahasan  pada  Bab  IV  ada  beberapa  yang  dapat  disimpulkan  yaitu  untuk Pengujian  kuat  tekan  rata  –  rata  paving  block  menghasilkan  untuk  variasi  0%    sebesar  17,12  Mpa, variasi 5% sebesar 9,58 Mpa, variasi 15% sebesar 5,89 Mpa dan variasi 25% sebesar 3,77 Mpa. Dari nilai kuat tekan rata – rata untuk variasi terbaik yaitu 5% dengan kuat tekan rata – rata sebesar 9,58.
Persamaan  regresi  Y  =  6,100  +  1,469  X,  Y  adalah  Kuat  Tekan,  X  adalah  Variasi  Limbah Serbuk batang bambu. Persamaan diatas dapat diartikan konstanta persamaan sebesar 6,100. Apabila X  =  0  atau  komposisi  campuran  1pc  :  4ps,  maka  kuat  tekan  paving  block  (Y)  nilai  positif  sebesar 6,100 Mpa. Koefisien regresi variabel komposisi campuran paving block (X) sebesar 1,469.
Dari hasil pengujian dan pembahasan syarat analisi regresi linear sederhana untuk mengetahui adanya  pengaruh  atau  tidak  dengan  beberapa  uji  yaitu  uji  heteroskadestisitas  dan  linearitas disimpulkan  untuk  kuat  tekan  yaitu  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  penambahan  variasi limbah serbuk batang bambu terhadap kuat tekan dan daya serap air paving block.
Analisa  biaya  untuk  pembuatan  paving  block  dengan  penambahan  serbuk  batang  bambu sebagai  substitusi  agregat  halus  di  wilayah  Kabupaten  Sumenep  yang  harus  dikeluarkan  untuk pembuatan  paving  block  variasi  0%  sebesar  Rp.  2.114,  variasi  5%  sebesar  Rp.  2.057,  variasi  15% sebesar  Rp.  1.959  dan  variasi  25%  sebesar  Rp.  1.856.  Dari  perhitungan  di  atas  semakin  banyak penambambahan serbuk batang bambu semakin kecil biaya yang dikeluarkan.

## Refrensi
[1] Tombeg,  Rilya,  2020.  Perkembangan  Industri  Konstruksi  Penggunaan  bahan  tambah (Amixture).
[2] Wibawanti,  2019.  Perencanaan  Analisis  Persediaan  Material  Proyek  dengan  Menerapkan Metode Material Requiremend Planning (MRP).
[3] Fauzi,  Arthur,  2018.  Pemanfaatan  Limbah  Anyaman  Bambu  sebagai  Pengganti  Batu  Koral sebagai Agregat Kasar Paving Block.
[4] Diana, Anita Intan Nura  Fansuri, Subaidillah, 2021. Penambahan Serbuk Limbah Kaca Dan Abu  Daun  Bambu  Terhadap  Kinerja Paving  Block .  Jurnal  Paduraksa  (Jurnal  Teknik  Sipil Universitas Warmadewa). Vol 10. No 2
[5] Sugiono,  2011.  Metode  eksperimen  ialah  metode  yang  dipakai  dalam  suatu  penelitian  untuk mengetahui perlakuan, dampak, pengaruh pada subjek lain pada saat kondisi terkendali
[6] Workpress, 2021.  Populasi  merupakan  semua  objek  yang  akan  di  teliti  baik  orang  maupun benda benda alam
[7] Workpress, 2021. Sampel merupakan bagian dari populasi yang mampu mewakili dari populasi secara keseluruhan sehingga dapat menjadi objek penelitian.